इंटरबैंड कैस्केड लेजर

इंटरबैंड कैस्केड लेजर (आईसीएलएस) एक प्रकार का लेज़र डायोड है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के मध्य-अवरक्त क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर सुसंगत विकिरण का उत्पादन कर सकता है। वे एपिटैक्स के रूप में रूप से विकसित अर्धचालक हेट्रोस्ट्रक्चर से निर्मित होते हैं, जो इमारत (आई एन ए एस), गैलियम एंटिमोनाइड (जीएएसबी), एल्यूमीनियम एंटिमोनाइड (एएलएसबी), और संबंधित मिश्र धातुओं की परतों से बने होते हैं। ये लेजर कई तरीकों से क्वांटम कैस्केड लेजर (क्यूसीएल) के समान हैं।QCLs की तरह, क्यूसीएल एक अनुकूलित लेजर डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए बैंडस्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की अवधारणा को नियोजित करते हैं और कई फोटॉन का उत्सर्जन करने के लिए इंजेक्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों का पुन: उपयोग करते हैं। चूंकि, आईसीएल में, फोटॉन क्यूसीएल में उपयोग किए जाने वाले इंटरसबबैंड संक्रमणों के अतिरिक्त इंटरबैंड संक्रमण के साथ उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरुप, जिस दर पर वाहक ऊपरी लेजर सबबैंड में इंजेक्ट किए गए थे, वे निचले सबबैंड के लिए थर्मल रूप से आराम करते हैं, इंटरबैंड बरमा, विकिरण, और शॉक्ले-रीड कैरियर वाहक पीढ़ी और पुनर्संयोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है।ये प्रक्रियाएं सामान्यतः पर अनुदैर्ध्य ऑप्टिकल फोनन इंटरैक्शन की तुलना में बहुत धीमी समय के पैमाने पर होती हैं जो मध्य-आईआर क्यूसीएल में इंजेक्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों के इंटरसबबैंड विश्राम की मध्यस्थता करती हैं। इंटरबैंड संक्रमणों का उपयोग आईसीएल में लेजर कार्रवाई को कम विद्युत इनपुट शक्तियों पर प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो QCL के साथ संभव है।

एक आईसीएल की मूल अवधारणा 1994 में Rui Q. यांग द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उनके पास महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह थी कि गुंजयमान-टनलिंग डायोड में उपयोग किए जाने वाले टाइप- II हेटरोस्ट्रक्चर का समावेश कैस्केड लेज़रों की संभावना को सुविधाजनक बनाएगा जो फोटॉन पीढ़ी के लिए इंटरबैंड संक्रमण का उपयोग करते हैं।प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास में और सुधार यांग और उनके सहयोगियों द्वारा कई संस्थानों में, साथ ही साथ नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला और अन्य संस्थानों में समूहों द्वारा किया गया था।कमरे के तापमान पर निरंतर लहर (CW) मोड में ICLs Lasing को पहली बार 2008 में प्रदर्शित किया गया था। इस लेजर में 3.75 माइक्रोन का उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य था। इसके बाद, कमरे के तापमान पर आईसीएल के सीडब्ल्यू ऑपरेशन को उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य के साथ 2.9 माइक्रोन से 5.7 माइक्रोन तक का प्रदर्शन किया गया है। कूलर तापमान पर आईसीएल को 2.7 माइक्रोन से 11.2 माइक्रोन के बीच उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य के साथ प्रदर्शित किया गया है। परिवेश के तापमान पर सीडब्ल्यू मोड में काम करने वाले आईसीएल मध्य-आईआर सेमीकंडक्टर लेजर प्रौद्योगिकियों की प्रतिस्पर्धा की तुलना में बहुत कम इनपुट शक्तियों पर लेसिंग प्राप्त करने में सक्षम हैं।

ऑपरेशन का सिद्धांत
एक मानक क्वांटम अच्छी तरह से लेजर में, फोटॉन उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सक्रिय क्वांटम कुओं को समानांतर में जोड़ा जाता है।परिणाम स्वरुप, एक बड़े विद्युत प्रवाह को इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रत्येक सक्रिय अच्छी तरह से फिर से भरने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है।एक कैस्केड लेजर में, कुओं को श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि वोल्टेज अधिक है किन्तु वर्तमान कम है।यह ट्रेडऑफ़ फायदेमंद है क्योंकि इनपुट पावर डिवाइस की श्रृंखला प्रतिरोध, आर द्वारा विघटित हैs, मैं के बराबर है2 rs, जहां मैं डिवाइस के माध्यम से बहने वाला विद्युत प्रवाह है।इस प्रकार, एक कैस्केड लेजर में कम करंट डिवाइस की श्रृंखला प्रतिरोध से कम बिजली की हानि का परिणाम है।चूंकि, अधिक चरणों वाले उपकरणों में खराब थर्मल प्रदर्शन होता है, क्योंकि ताप सिंक से अधिक गर्मी के स्थानों में अधिक गर्मी उत्पन्न होती है।चरणों की इष्टतम संख्या तरंग दैर्ध्य, उपयोग की जाने वाली सामग्री और कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है।इस संख्या का अनुकूलन सिमुलेशन द्वारा निर्देशित है, किन्तु अंततः प्रयोगात्मक लेजर प्रदर्शन का अध्ययन करके अनुभवजन्य रूप से निर्धारित किया गया है।

आईसीएल को आणविक बीम एपिटैक्सी (एमबीई) का उपयोग करके उगाए गए अर्धचालक हेटरोस्ट्रक्चर से गढ़ा जाता है।संरचना में उपयोग की जाने वाली सामग्री INAS, GASB, ALSB और संबंधित मिश्र धातु हैं।ये तीन बाइनरी सामग्री 6.1 Å के करीब जाली मापदंडों के साथ बहुत निकटता से मिलान होती है।इस प्रकार, इन सामग्रियों को एक महत्वपूर्ण मात्रा में विरूपण (यांत्रिकी) की एक महत्वपूर्ण मात्रा प्रस्तुत किए बिना एक ही हेट्रोस्ट्रक्चर में एक साथ सम्मलित किया जा सकता है।MBE विकास सामान्यतः एक GASB या INAS सब्सट्रेट पर किया जाता है।

संपूर्ण एपिटैक्सियल संरचना में कई कैस्केड चरण होते हैं जो दो अलग -अलग कारावास परतों (एससीएल) के बीच सैंडविच होते हैं, अन्य सामग्रियों के साथ जो ऑप्टिकल चंचल (फाइबर ऑप्टिक्स) प्रदान करने के लिए एससीएलएस को घेरते हैं।प्रकाश का उत्पादन करने के अतिरिक्त, स्तरित एपिटैक्सियल संरचना को एक ऑप्टिकल वेवगाइड के रूप में भी कार्य करना चाहिए जिससे कैस्केड चरण निर्देशित ऑप्टिकल मोड को बढ़ाएं।

कैस्केड स्टेज डिज़ाइन
फ़ाइल: iclcasadestageschematic.tif | अंगूठे | अपर्याप्त = 1.8 | एक विशिष्ट इंटरबैंड कैस्केड लेजर में एक ही चरण का अधिकार।कैस्केड चरण को एक सक्रिय लेजर माध्यम, इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर और होल इंजेक्टर में विभाजित किया गया है।क्वांटम कुओं के समूह जो प्रत्येक क्षेत्र का गठन करते हैं, उन्हें इंगित किया जाता है।सबबैंड एक्सट्रैमा ऊर्जा और इसी वर्ग की तरंगों को उन सबबैंड्स के लिए प्लॉट किया जाता है जो डिवाइस ट्रांसपोर्ट और लेजर एक्शन के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। प्रत्येक कैस्केड चरण में, पतली INAS परतें इलेक्ट्रॉन होल के लिए इलेक्ट्रॉनों और बाधाओं के लिए सीमित क्वांटम अच्छी तरह से (QW) परतों के रूप में कार्य करती हैं।GASB (या GAINSB) परतें इलेक्ट्रॉनों के लिए छेद और बाधाओं के लिए QWs के रूप में कार्य करती हैं, जबकि ALSB परतें इलेक्ट्रॉनों और छेद दोनों के लिए बाधाओं के रूप में काम करती हैं।एक इंटरबैंड डायोड के भीतर कैस्केडिंग की प्राप्ति को सक्षम करने वाली प्रमुख विशेषता तथाकथित टाइप- II, या टूटी-फूटी-अंतराल, INAS और GASB के बीच बैंड संरेखण है।जबकि टाइप- I QWs के अधिक सामान्य वर्ग में दोनों इलेक्ट्रॉनों और छेद एक ही सामग्री परत के भीतर सीमित हैं, INAS-GASB प्रणाली टाइप- II है क्योंकि ina का चालन बैंड न्यूनतम INAs संयोजी बंध अधिकतम की तुलना में कम ऊर्जा पर स्थित है।गैसब की।यह कम आम व्यवस्था सरल लोचदार बिखरने के माध्यम से अगले चरण के चालन बैंड में आईसीएल के एक चरण के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को फिर से इंजेक्ट करना आसान बनाती है।

प्रत्येक कैस्केड चरण प्रभावी रूप से एक व्यक्तिगत फोटॉन जनरेटर के रूप में कार्य करता है।एक एकल चरण एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर, एक छेद इंजेक्टर, और एक सक्रिय लाभ क्षेत्र से बना होता है जिसमें एक छेद QW और एक या दो इलेक्ट्रॉन QWs होते हैं। जब डिवाइस पक्षपाती होता है, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों और छेद उत्पन्न होते हैं और सक्रिय लेजर माध्यम में प्रवाहित होते हैं, जहां वे पुन: संयोजन करते हैं और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं।इलेक्ट्रॉन और होल इंजेक्टरों के बीच की सीमा बनाने वाले सेमीमेटालिक इंटरफ़ेस में ऑप्टिकल हानि को कम करने के लिए, एएलएसबी की एक परत को इनस और गैसब परतों के बीच उत्पन्न फोटॉनों के इंटरबैंड पुनर्संयोजन को रोकने के लिए रखा जाता है।

एक विशिष्ट सक्रिय क्षेत्र तथाकथित डब्ल्यू क्वांटम वेल कॉन्फ़िगरेशन को नियोजित करता है।इस डिज़ाइन में, GainsB होल QW को दो INAS इलेक्ट्रॉन QWs के बीच सैंडविच किया जाता है, जो दो ALSB बैरियर परतों से घिरे होते हैं।यह व्यवस्था इलेक्ट्रॉन और होल वेवफंक्शन के बीच स्थानिक ओवरलैप को बढ़ाकर ऑप्टिकल लाभ को अधिकतम करती है जो नाममात्र की परतों में नाममात्र को अलग करती हैं।ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन और होल एनर्जी लेवल के बीच बनाए गए बैंडगैप द्वारा निर्धारित लासिंग वेवलेंथ, केवल INAS इलेक्ट्रॉन QW मोटाई को बदलकर विविध हो सकता है (जबकि यह छेद QW मोटाई के लिए बहुत कम संवेदनशील है)।

दो इंजेक्टर क्षेत्र प्रत्येक को अपने नाम वाहक (इलेक्ट्रॉनों या छेद) को सेमीमेटालिक इंटरफ़ेस से सक्रिय क्षेत्र में कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।अंतर-चरण रिसाव धाराओं को रोकने के लिए वाहक के विपरीत प्रकार के लिए बाधाओं को सुधारने के रूप में उन्हें भी दोगुना होना चाहिए।कुल इंजेक्टर (इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर प्लस होल इंजेक्टर) भी पर्याप्त रूप से मोटी होनी चाहिए जिससे पूर्वाग्रह के अनुसार बिजली के क्षेत्रों को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से मोटा होना चाहिए जिससे सामग्री के ढांकता हुआ टूटने को प्रेरित किया जा सके।इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर सामान्यतः छेद की तुलना में इलेक्ट्रॉनों के अपेक्षाकृत तेजी से अंतर-अच्छी तरह से बिखरने की दर के कारण लंबे समय तक बनाया जाता है।यह कुल इंजेक्टर परिवहन से एक छोटी श्रृंखला प्रतिरोध योगदान सुनिश्चित करता है।होल इंजेक्टर GASB/ALSB क्वांटम कुओं से बना है।यह केवल मोटी (सामान्यतः सिर्फ एक या दो कुओं के साथ) को पर्याप्त रूप से बनाया जाता है जिससे सक्रिय क्षेत्र से अगले चरण के इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर तक इलेक्ट्रॉन क्वांटम टनलिंग के प्रभावी दमन को सुनिश्चित किया जा सके।इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर में सामान्यतः INAS/ALSB क्वांटम कुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है।INAS/ALSB सुपरलैटिस मिनीबैंड की चौड़ाई को अधिकतम करने के लिए, INAS परत की मोटाई इंजेक्टर के पार भिन्न होती है जिससे डिवाइस के पक्षपाती होने पर उनकी जमीन राज्य ऊर्जा लगभग संरेखित हो जाए।इंजेक्टर में क्वांटम अच्छी तरह से ऊर्जा अंतराल सक्रिय क्वांटम कुओं द्वारा उत्पन्न फोटॉनों के पुनर्संयोजन को रोकने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए।

एक अतिरिक्त विशेषता जो अन्य सभी लेजर डायोड से आईसीएल को अलग करती है, पी-एन जंक्शन के बिना विद्युत-पंप किए गए ऑपरेशन के लिए इसका प्रावधान है।यह संभव है क्योंकि इंजेक्टर बाधाओं को सुधारने के रूप में कार्य करते हैं जो वर्तमान को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं।फिर भी, यह डोपिंग (अर्धचालक) के लिए प्रत्येक कैस्केड चरण में कुछ परतों के लिए सक्रिय इलेक्ट्रॉन और छेद घनत्व को नियंत्रित करने के साधन के रूप में अत्यधिक फायदेमंद है, एक डिजाइन तकनीक के माध्यम से वाहक रिबालेंसिंग नामक। जबकि इलेक्ट्रॉन और छेद आबादी का सबसे अनुकूल संयोजन विभिन्न मुक्त वाहक अवशोषण और बरमा पुनर्संयोजन प्रक्रियाओं की सापेक्ष ताकत पर निर्भर करता है, इस प्रकार किए गए अध्ययन इस प्रकार संकेत देते हैं कि आईसीएल प्रदर्शन इष्टतम है जब दहलीज पर दो सांद्रता लगभग बराबर होती है। चूंकि छेद की आबादी undoped या मध्यम-डोप किए गए आईसीएल में इलेक्ट्रॉन की आबादी से अधिक अधिक है, इसलिए वाहक रीबैलेंसिंग को इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर (सामान्यतः, सिलिकॉन के साथ) को भारी एन-डोपिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है जिससे सक्रिय QWs में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जा सके।

ऑप्टिकल वेवगाइड
लेज़िंग थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए आवश्यक एक दिए गए वेवगाइड के भीतर लाभ समीकरण द्वारा दिया गया है:


 * $$g_{th} = \frac{\alpha_{wg}+\alpha_{mirr}}{\Gamma}$$

जहां αwg वेवगाइड हानि है, αmirr दर्पण हानि है, और γ ऑप्टिकल कारावास कारक है।दर्पण का हानि ऑप्टिकल गुंजयमानों के दर्पण के माध्यम से फोटॉनों से बचने के कारण होता है।वेवगाइड हानि सक्रिय, अलग -अलग कारावास, ऑप्टिकल क्लैडिंग सामग्री, और धातु संपर्कों (यदि क्लैडिंग पर्याप्त मोटी नहीं हैं) में अवशोषण के कारण हो सकते हैं, या रिज साइडवॉल पर बिखरने के परिणामस्वरूप।कारावास का कारक यह है कि कैस्केड चरणों में केंद्रित ऑप्टिकल ऊर्जा का प्रतिशत।अन्य अर्धचालक लेजर के साथ, आईसीएल में वेवगाइड और γ में ऑप्टिकल हानि के बीच एक व्यापार होता है।वेवगाइड डिजाइन का समग्र लक्ष्य उचित संरचना को खोजना है जो दहलीज लाभ को कम करता है।

वेवगाइड सामग्री का विकल्प उपयोग किए गए सब्सट्रेट पर निर्भर करता है।GASB पर उगाए जाने वाले आईसीएल के लिए, अलग-अलग कारावास की परतें सामान्यतः कम-डोप किए गए GASB होती हैं, जबकि ऑप्टिकल क्लैडिंग परतें INAS/ALSB सुपरलैटिस लेटिस-मैच किए गए हैं जो GASB सब्सट्रेट को मिलाती हैं।सब्सट्रेट में निर्देशित मोड के रिसाव को रोकने के लिए निचला क्लैडिंग अधिक मोटी होनी चाहिए, क्योंकि GASB का अपवर्तक सूचकांक (लगभग 3.8) लेसिंग मोड (सामान्यतः 3.4-3.6) के प्रभावी सूचकांक से बड़ा है।

एक वैकल्पिक वेवगाइड कॉन्फ़िगरेशन जो INAS सब्सट्रेट पर वृद्धि के लिए उपयुक्त है, ऑप्टिकल क्लैडिंग के लिए अत्यधिक एन-डॉप्ड INAs का उपयोग करता है। इस परत में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व ड्रूड मॉडल के अनुसार अपवर्तक सूचकांक को कम करता है।इस दृष्टिकोण में, एपिटैक्सियल संरचना एक एन-प्रकार INAS सब्सट्रेट पर उगाई जाती है और यह अलग-अलग कारावास परतों के लिए INAS का उपयोग भी करता है।लंबी-तरंग दैर्ध्य संचालन के लिए, फायदे में एक छोटी अवधि INAS/ALSB सुपरलैटिस की तुलना में बल्क Inas की बहुत अधिक तापीय चालकता सम्मलित है, साथ ही सक्रिय क्षेत्र के साथ इसके बड़े सूचकांक के कारण एक बहुत पतली क्लैडिंग परत भी सम्मलित है।यह एमबीई विकास समय को छोटा करता है, और थर्मल अपव्यय में भी सुधार करता है।चूंकि, भारी-भरकम-डोप की गई परतों में अत्यधिक मुक्त वाहक अवशोषण हानि से बचने के लिए वेवगाइड को सावधानी से डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

आईसीएल प्रदर्शन की वर्तमान स्थिति
फ़ाइल: iclwiki-ilcurves.tif | अंगूठे | upright = 1.5 | सही | संकीर्ण रिज-वेवगाइड इंटरबैंड कैस्केड लेज़रों के लिए कमरे के तापमान पर निरंतर-लहर मोड में प्रकाश-वर्तमान विशेषताएं कई अलग-अलग रिज चौड़ाई (w) के रूप में चित्र में संकेतित हैं।अधिकतम आउटपुट पावर में, बीम की गुणवत्ता सभी लकीरों के लिए विवर्तन सीमा के the2 गुना के भीतर है।इन आईसीएल की सीडब्ल्यू लेसिंग तरंग दैर्ध्य 3.6 से 3.9 माइक्रोन तक तापमान में 20 से 115 डिग्री सेल्सियस (जैसा कि इनसेट में दिखाया गया है) तक फैला है।अतिरिक्त विवरण रेफ से पाया जा सकता है।8।

3.7 & nbsp पर उत्सर्जित करने वाले आईसीएल; UM ने CW मोड में 118 & nbsp; ° C के अधिकतम तापमान तक संचालित किया है। लगभग 0.5 डब्ल्यू की अधिकतम सीडब्ल्यू आउटपुट पावर को कमरे के तापमान पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 200-300 & nbsp; एक विवर्तन सीमा में mw। लगभग-डिफ्रेक्शन-सीमित बीम।लगभग 15% की अधिकतम कमरे-तापमान CW दीवार-प्लग दक्षता भी प्राप्त की गई है।जबकि क्यूसीएल को सामान्यतः कमरे के तापमान पर संचालित करने के लिए लगभग 1 डब्ल्यू और उच्चतर के इनपुट विद्युत शक्तियों की आवश्यकता होती है, आईसीएल 29 और एनबीएसपी के रूप में कम इनपुट शक्तियों के लिए लेस करने में सक्षम होते हैं; बहुत लंबे समय तक इंटरबैंड वाहक जीवनकाल के कारण। कम विघटित शक्तियों के साथ कमरे-तापमान CW ऑपरेशन को लगभग 3.0 & nbsp; um और 5.6 & nbsp; um के बीच तरंग दैर्ध्य के लिए प्राप्त किया जा सकता है।

दाईं ओर का आंकड़ा सीडब्ल्यू मोड में काम करने वाले कमरे के तापमान पर संकीर्ण रिज-वेवगाइड इंटरबैंड कैस्केड लेजर की प्रदर्शन विशेषताओं को दर्शाता है। विशेष रूप से, यह आंकड़ा एक दिए गए इंजेक्शन करंट के लिए विभिन्न रिज चौड़ाई के साथ लेज़रों द्वारा उत्सर्जित शक्ति की मात्रा के भूखंडों को दर्शाता है।इनमें से प्रत्येक लेजर में पांच कैस्केड चरण और गुहा की लंबाई 4 & nbsp; मिमी थी।इन लेज़रों को इसलिए लगाया गया था जिससे एपिटैक्सियल संरचना के शीर्ष (सब्सट्रेट के अतिरिक्त) इष्टतम गर्मी के डिसिपेशन को प्राप्त करने के लिए ताँबा हीट सिंक (सामान्यतः एपिटैक्सियल साइड डाउन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में संदर्भित) के संपर्क में थे।इसके अतिरिक्त, वे नालीदार फुटपाथों के साथ गढ़े गए थे।कम फोटॉनों को उच्च-ऑर्डर ऑप्टिकल मोड में उत्पन्न करने के लिए साइडवॉल गलियारा ऑप्टिकल हानि को कम करता है जो ऑप्टिकल बिखरने के हानि के लिए अधिक अतिसंवेदनशील होते हैं।

अनुप्रयोग
स्पेक्ट्रोस्कोपी सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए मध्य-अवरक्त लेजर महत्वपूर्ण उपकरण हैं।प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसेंों में कई अणुओं में स्पेक्ट्रम के मध्य-अवरक्त क्षेत्र में मजबूत घूर्णी और कंपन प्रतिध्वनि होती है।अधिकांश सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए, लेजर तरंग दैर्ध्य भी सिग्नल क्षीणन से बचने के लिए अवरक्त खिड़की में से एक के भीतर होना चाहिए।

इस प्रकार के आवेदन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एकल-मोड उत्सर्जन प्राप्त होता है।आईसीएल के साथ, यह वितरित प्रतिक्रिया लेजर बनाकर किया जा सकता है।एक वितरित-फीडबैक आईसीएल, मीथेन गैस के उत्तेजना के लिए डिज़ाइन किया गयानासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था और इसमें क्यूरियोसिटी रोवर पर ट्यून करने योग्य लेजर स्पेक्ट्रोमीटर पर एक उपकरण के रूप में सम्मलित किया गया था जो मंगल के वातावरण का पता लगाने के लिए भेजा गया था।एक और हाल ही में वितरित प्रतिक्रिया आईसीएल 27 & nbsp तक उत्सर्जित हुई, जो कि 40 & nbsp; ° C, और 1 & nbsp पर संचालित होने पर 3.79 μM पर एक एकल वर्णक्रमीय मोड में MW 80 & nbsp; ° C पर ऑपरेशन के लिए mw।

बाहरी कड़ियाँ

 * Jet Propulsion Lab webpage on Tunable Laser Spectrometer for Mars Science Mission

यह भी देखें

 * लेजर
 * लेज़र डायोड
 * क्वांटम कैस्केड लेजर
 * ट्यून करने योग्य डायोड लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी

श्रेणी: अर्धचालक लेजर श्रेणी: अर्धचालक उपकरण श्रेणी: अमेरिकी आविष्कार श्रेणी: कनाडाई आविष्कार